( 37 ) 
» La composition et la forme cristalline de ces cristaux artificiels sont 
identiques à celles des cristaux naturels, la densité presque la même : elle 
est de 5,669 à 14 degrés (M. Damour). Les propriétés optiques étudiées 
par M. Des Cloizeaux sont bien celles qui appartiennent à un cristal doué 
` d’un seul axe optique et à double réfraction positive très-peu différente 
pour les deux rayons ; avec le microscope polarisant on observe, en effet, 
dans la direction de l’axe, la croix noire caractéristique et des anneaux tres- 
larges. L'indice de réfraction du rayon ordinaire a été trouvé par cet habile 
observateur de 2,23 pour le jaune, l'indice extraordinaire est un peu plus 
grand, mais très-peu différent. Ce nombre s'accorde bien avec l'indice 
moyen de Fiodure amorphe que j'avais, d'après l'angle de polarisation, 
trouvé sensiblement égal à 2,246 (Comptes rendus, 1861, t LIL, pi 273). 
M. H. Sainte-Claire Deville avait obtenu par sa méthode plusieurs cristaux 
remarquables par leur volume; un d’entre eux, du poids d'environ 
3 grammes et déposé par lui à l'École des Mines, wa été confié par notre 
savant confrère avec l'agrément des savants professeurs et directeur de 
l'École. C’est grâce à cette extrême obligeance qu'il m'a été possible d'ana- 
lyser avec quelques détails et de suivre dans diverses directions du prisme 
hexagonal élémentaire les changements de longueur propres aux diverses 
dimensions du cristal. 
» Je vais d’abord rapporter les résultats obtenus en observant des lingots 
d'iodure d'argent fondu, recuits à 100 degrés, après la solidification, 
pendant quatre heures : et afin de donner une idée précise de la marche des 
expériences et des calculs, je présenterai en détail les données numériques 
d’une observation complète. 
» Un petit lingot d'environ 20 grammes a été taillé de manière à former 
sn cylindre terminé par deux surfaces planes polies et parallèles entre elles; 
l'épaisseur était e = 130,685 ; il a été posé sur le trépied en platine de 
l'appareil et recouvert du plan de verre supérieur portant les points fixes 
de repère. Un système de franges ou d’anneaux très-brillants a apparu à sa 
surface, lorsqu'on l’a éclairée avec la lumière jaune. La distance du plan de 
vorre à la surface de l’iodure était e = 0"",02. Dans cet état, le trépied a 
été porté au centre de l'appareil, la lampe éclairante convenablement pla- 
ss et les deux étuves concentriques fermées. On voyait alors dans la pre- 
mière lunette de l'instrument, et à travers les deux glaces des étuves, la sur- 
face de l'iodure couverte de franges et les points de repère se projetant sur 
elles. Après plusieurs heures, l'équilibre de température étant bien établi, 
on à observé dans la deuxième lunette les deux thermomètres intérieurs; la 
